— 48 ~ 



dello esperienze 1244, 1245, 124G, 1248, 1251, 1253, 1254 prese come ascisse 

 secondo il loro numero progressivo nel solito studio che sta nella destra della fa- 

 vola. Nella esperienza 1149 si vede poi l'elFetto di una forte rigatura cagionata da 

 qualche grossa fibra distaccatasi. 



Bronzo su Grliisa, e Grliisa su Bronzo. 



Nello studio fatto sulla destra, dalla parte che riguarda il Bronzo, della Tav. VII 

 si vede che anche per questo materiale a superficie sgrassata le variazioni del coef- 

 ficiente in funzione della pressione sono pressoché proporzionali. Le parallele dello 

 studio seno condotte secondo la legge della proporzionalità; e i punti corrispondenti 

 alle varie esperienze, o son sopra le linee tracciate, o molto vicini. Presa a base 

 1' esperienza 1333 colla pressione di 13201 eh. tracciai le curve a differenze equi- 

 distanti. Per le untuose non potei far uso lungamente degli zoccoli di bronzo, perchè 

 l' inavvertenza d' un operaio li guastò, e lasciai Alessandria prima che fossero acco- 

 modati. Ma per le untuose e spruzzate d'acqua, avea già fatta qualche esperienza 

 che mi condusse a resultati analoghi a quelli accennati per la ghisa. Il coefficiente 

 scese a 0,0115 per 4'" di velocità, tornandosi alla stessa disposizione di minute sfe- 

 rette d' acqua in fili regolarissimi sulla superficie untuosa che 1' acqua non bagna, 

 precisamente come si disse a proposito della Ghisa su Ghisa. 



In questa Tavola si vede pure in un quadrettino ricavato a suo luogo un pez- 

 zetto di tre curve tratto dalla serie IV, nella quale il piano fisso era di bronzo. Un 

 grosso cannone foggiato alla forma del piano di ghisa, per gentilezza del Direttore 

 della Fonderia dell'Arsenale di Torino, servì a molte esperienze, che il volume già 

 troppo ingrossato della presente Memoria mi obbliga a trattare un'altra volta. Ei- 

 cavai da esse questi tre archi nel caso di ghisa su bronzo, per mostrare come anche 

 essi seguono la legge delle pressioni , e quanto siano differenti nel coefficiente da 

 quelli, in cui era il bronzo che scorreva sulla ghisa. 



Ottono su Grliisa e Gfhisa su. Ottone. 



Nella Tav. VIII si hanno molte esperienze a superficie sgrassata fatte a varie 

 pressioni e in apparenza ora più alte, ora più basse, senza seguire alcuna legge ri- 

 guardo alle pressioni, seguendo lievemente al solito quelle della velocità. Ma se si 

 prendono i coefficienti di ciascuna per date velocità, come per es. per 0 m ,8; l m ,0; 

 l m ,2, si hanno le tre curve pei valori dei coefficienti col succedersi delle esperienze 

 a queste tre velocità, curve le quali dimostrano come per 1' ultima fosse ben pros- 

 simo il punto in cui non si avrebbe più avuta alcuna variazione col ripetersi di 

 nuove esperienze. È però da notarsi che con questo motallo il piano di ghisa ben 

 presto era più che mezzo di ottone, e specialmente nel caso delle untuose e oleose 

 si aveva sulla superficie una fanghiglia gialla, che doveva alterare i resultati finali. 

 Fortunatamente lo si adopera ben poco nelle costruzioni di quelle parti che devono 

 soffrire 1' attrito. 



